^ 590 -^ 



Systems, 3. Aufl. , S. 307) die äusseren Charaktere dieses vom Rizoni- 

 Berge in Süd-Tyrol stammenden Minerals mit. Die Analyse ergab : 



Kieselsäure , . . 37,69 



Kalkerde . . . 35,45 



Talkerde . . . 21,79 



Eisen-Oxydul . . 2,99 



Wasser . . . • 1,27 



Die Formel ist demnach 

 Ca3 



( Si o 



I 



der Ca* Si i 



95,19, 



Ms3 , 



Si 

 Fe"* 



Fe« 



und die Eigenthümlichkeit des Minerals, welches sich in seiner Mischung; 

 deni Olivin nähert, hiedurch erwiesen, 



Hausmann und Wöhler : über den A n t hosiderit , eine neue, 

 Mineral-Art aus Brasilien (Götting. gelehrt. Anzeig. 1841, 281 ff.)- 

 Hausmann erhielt das Mineral vor längrer Zeit von dem Ober-Berghaupt- 

 mann V. Eschwege als ein nocii unbenaitnles Mineral von Antonio Vereira 

 in der Provinz Minas Gerties. Aus nachfolgender Untersuchung geht 

 hervor, dass es wirklich eine eigenthumliche, bisher unbekannte Mineral- 

 Substanz ist. Sie erscheint derb, in abwechselnden Lagen mit fein- und 

 fest körnigem Magneteisen, das auch ausserdem so damit verwachsen ist, 

 dass selbst sehr kleine Stücke nicht vollkommen davon frei zu seyu 

 pflegen. Sie hat eine sehr ausgezeichnete , Büschei-förmig auseinander- 

 laufende, zart-faserige Bildung, wie sie sonst wohl u. a. manchem Asbest- 

 artigen Graminatit eigen ist, wobei die Faser-Bündel Blumenstrauss-artig 

 gruppirt und die Fasern der einen Gruppe gegen die benachbarten ge- 

 bogen sind *). Nur an einigen Stellen ist diese Struktur weniger ausge- 

 zeichnet , wo sich dann ein splittriger Bruch zeigt. Die Farbe ist ein 

 mit etwas Grau gemischtes Ockerbraun, Das Pulver besitzt dieselbe, nur 

 etwas lichtere Färbung. Die Faser - Flächen sind wenig seidenartig 

 glänzend und etwas schillernd. Nur sehr dünne Splitter sind schwach 

 durchscheinend. Das speziiische Gewicht konnte wegen des überall ein- 

 gesprengten Magneteisens nicht völlig genau bestimmt werden. Es 

 wurde bei einem Bruchstück = 3,158^ bei einem zweiten r= 3,121, 

 bei einem dritten = 3,082 (Temperatur des Wassers von 11^^ R.) ge- 

 funden. Man wird hiernach, da das eingemengte Magneteisen die Schwere 

 vergiüssert, die Eigenschwere des reinen Anthosiderits wohl etwa zu 



•) Auf dieses blumig-faserige ü«füge und den Eisen-Gehalt bezieht sich der obige, zur 

 Bezeichnung dieser Mineral-Spezies gewählte Name. 



